GROSSULAIRE 
217 
Densité. Caractères au chalumeau. 
Almandin 4.1 à 4.3. Fusible en globule foncé ou noir plus ou moins 
magnétique. 
Spessartine. . . . 3.7 à 4.27. Assez facilement fusible en globule noir non 
magnétique (avec borax au feu oxydant, réac- 
tion du manganèse). 
Je rappellerai en outre que le grossiilaire, l’ouwarowite et le inéla- 
nite seuls présentent des propriétés optiques distinctes. 
En lames minces, les g'renats sont remarquables par leur indice de 
réfraction très élevé, donnant naissance à un reliel très prononcé, accom- 
pagné souvent d’un aspect chagriné, dû aux réflexions totales sur les 
inégalités des surfaces imparfaitement polies. Dans les variétés biré- 
frintrentcs, les contours globulaires des cristaux et les formes des 
secteurs intérieurs sont très caractéristiques. 
GROSSULAIRE 
Ca^APSi^O'" 
Formes observées. U (1:10), (211), s = [IA 6*^®) (321). 
aV/ = 125» 16' sa- = 169° 6' 
(sur ai) (adj.) 
Faciès des cristaux. Les faces U (110) et plus souvent les faces 
(211) et s sont striées parallèlement à leurs intersections mutuelles. 
Dureté. 6.5 à 7. 
Densité. 3.4 à 3.6. 3,54 (pyrénéite). Le grenat de Pouzac, intermé- 
diaire entre le grossulairc et le mélanite, possède une densité de 3.71. 
La densité s’abaisse après fusion. 
Colorations. Incolore, blanc ou gris, verdâtre, vert jaune, jaune 
orange, brun cannelle, rouge ou brunâtre. Poussière blanche. Eclat 
vitreux. 
Propriétés optiques. Quelques variétés sont monoréfringentes ou peu 
biréfringentes. La pyrénéite présente des phénomènes extrêmement 
nets, observés pour la première fois par M. des Cloizeaux. Ils ont été 
décrits par M. Mallard ainsi que je l’ai dit plus haut. 
On a vu plus haut les propriétés optiques du grossulairc lerrugineux 
de Pouzac et de Senet 
